## PENGARUH SUBTITUSI LIMBAH BATU BATA PADA MORTAR GEOPOLIMER BERBASIS FLY ASH

## EDWIN HARAHAP  , FIRDAUS , FARLIN ROSYAD
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Sains dan Tekhnologi Universitas Bina Darma, edwinharahap93@gmail.com,  Firdaus.dr@binadarma.ac.id,  farlin.rosyad@binadarma.ac.id
Abstract: Geopolymer  mortar  is  an  alternative  way  to  reduce  brick  waste  (BB)  and  fly  ash (FA)  which  can  pollute  the  environment.  This  geopolymer  mortar  is  made  from  BB  and  FA because both of these have pozzolanic properties. In this research the bricks were ground and divided  based  on  their  respective  variations  consisting  of  0%,  5%,  10%,  15%  and  with additional ingredients namely sodium hydroxide, sodium silicate, sand and water as activators. There is a difference between the results of the compressive strength of test objects based on days 7, 14, and 28. Some of the compressive strength using a mixture (bricks) were greater and some were smaller. The addition of brick ash can affect the compressive strength of the mortar by a  certain percentage. The highest compressive  strength at the age of mortar occurs  when 15% brick ash is added. On the 7th day it is higher, namely 15% with an average value of 13 Mpa.  At  14  days  it  is  13.5  Mpa. And  on  the  28th  day  with  an  average  value  of  15.6  Mpa. Meanwhile, the lowest compressive strength occurred with the addition of 5% brick ash. The lowest  compressive  strength  value  with  a  compressive  strength  of  10.6 Mpa  occurred  on  the 7th day. On the 14th day, it was 11.4 Mpa, and 15.6 Mpa. at the age of 28 days.
Keywords: Bricks,Activator,Fly Ash, Geopolymer
Abstrat: Mortar  geopolimer  adalah  salah  satu  cara  alternatif  untuk  mengurangi  limbah  batu  bata (BB)  dan  fly  ash  (FA)  yang dapat mencemari lingkungan.Mortar geopolimer ini dibuat dengan berbahan dasar BB dan FA karena kedua ini mempunyai sifat pozolan.pada penelitian ini batu bata  dihaluskan  dan  dibagi  berdasarkan  variasi  masing  masing  yang  terdiri  dari 0%,5%,10%,15%  serta  dengan  bahan  tambah  yaitu  natrium  hidroksida,  Sodium  silikat,Pasir dan  Air  sebgai  activator.  Terdapat  perbedaan  antara  hasil  kuat  tekan  benda  uji  berdasarkan hari  ke  7,14,dan  28.yang  menggunakan  campuran  (batu  bata)  ada  yang  lebih  besar  dan  ada pula yang lebih kecil kuat tekanya . Penambahan abu batu bata dapat mempengaruhi kuat tekan pada  mortar dengan  persentase  tertentu.  Kuat  tekan  tertinggi  umur  mortar  yaitu  terjadi  pada penambahan abu bata 15%.Dihari ke 7 yang lebih tinggi yaitu 15 % dengan nilai rata  – rata 13 mpa.pada  umur  14  hari  13.5  mpa.  Dan  dihari  ke  28  dengan  nilai  rata  rata  15.6 mpa.Sedangkan  kuat  tekan  terendahnya  terjadi  pada penambahan abu batu bata 5% .nilai kuat tekan terendah dengan kuat tekan 10.6 mpa terjadi dihari yang ke 7.Pada hari ke 14 yaitu 11.4 mpa, dan 15.6 mpa pada umur 28 hari.
Kata Kunci : Batu Bata, Aktivator, Fly Ash,Geopolimer

## A.Pendahuluan
Pembangunan konstruksi di indonesia berkembang sangat pesat seiring pertumbuhan angka penduduk  desa  maupun  dikota  besar.Kebutuhan  sarana  dan  prasana  pun  semakin  meningkat terutama pembangunan  gedung dan rumah. Sampai saat ini, beton dan mortar adalah material konstruksi paling sering digunakan yang tersusun dari komposisi utama agregat (batu) air, dan semen.  Beton  dan  mortar  menjadi  material  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan infrastruktur  seperti  gedung,  jembatan,  jalan  raya,  dan  lain  sebagainya.  Beton  dan  mortar sangat  popular  hal  ini  dikarenakan  bahan  pembuatanya  mudah  didapat,  harga  yang  relatif murah, dan  teknologi pembuatan beton dan  mortar yang relatif sederhana. Pada pengujian ini dilakukan pada umur 7 hari 14 hari dan 28 hari dengan subtitusi batu bata  yaitu 0% 5% 10% 15%  setelah  benda  uji  mengeras,lalu diuji  kuat  tekanya dengan tujuan  mencari  perbandingan hasil  kuat  tekan terbaik.  Penelitian  terkait  beton  geopolimer menggunakan fly  ash dan  NaOH 12  M  di  bawah  kondisi  1,5  dan  3,5  pada temperatur  suhu  relatif  standar.  Nilai fase  yang  di gunakan adalah sebesar 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  pada  Penelitian  ini  Adalah  metode  experimental  yaitu,metode yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  experiment  terhadap  objek  Penelitan  dan  untuk pengujian menggunakan Metode destruktif yaitu dengan cara menghancurkan benda uji yang di  teliti.penelitian  ini  dilalkukan  dilaboratorium  beton  Program  studi teknik  sipil  universitas bina darma.
Untuk  kelancaran  dalam  penelitian  diperlukan  beberapa  bahan yang  digunakan  untuk mencapai  maksud  dan  tujuan  penelitian. Adapun  bahan  penelitian  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:
a. Batu Bata  yang diambil dari limbah pecahan  Batu Bata dan sisa Batu Bata yang lebih untuk membangun rumah.
b. Abu terbang yang berasal dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik
c. Bata yang dihaluskan sebagai (subtitusi).
d. Air.air  yang  digunakan  dalam  penelitian  menggunakan  air  yang  berasal  dari  PDAM Tirta Musi di laboratorium Teknik Sipil universitas Bina Darma.
e. Aktivator berupa Sodium Silikat (Na2SiO3) dan (NaOH) Natrium Hidroksida Alat yang digunakan dalam pengujian ini :
a. Cetakan mortar berbentuk kubus berukuran 5cm x5cm x5cm Saringan Ayakan
b. Timbangan  digunakan  untuk  mengetahui  berat  bahan  yang  akan  digunakan sebagai campuran beton.
c. Gelas  ukur  yang  digunakan  untuk  mengukur  volume  air,berat  jenis  dan memeriksa kadar lumpur pasir.
d. Mixer (pengaduk).digunakan untuk pencampuran bahan bahan pada beton
e. Centong,digunakan untuk memasukan bahan adukan kedalam cetakan
f. Sepatula dan scrap untuk merapikan bagian atas mortar

## C. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  dilakukan  di  laboratorium  teknik  sipil,  kampus  c Universitas  Bina  Darma objek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kuat  tekan  mortar  geopolimer  dengan penambahan  abu  batu  bata  bahan  subtitusi Fly Ash dengan persentase 0%  5% 10% dan 15% Setelah  itu  dilakukan  proses  penyaringan  abu  batu  bata  menggunakan  ayakan.Abu  batu  bata yang  lolos  saringan  no.  200  kemudian  dilakukan  penyaringan  kembali  dengan  menggunakan blower dan pipa.
Berdasarkan hasil pengujian kuat  tekan  geopolimer pada umur 7 hari mengalami kenaikan dan penurunan akibat perbandingan persentase  campuran.pada  persentase
0%  memiliki  kuat  tekan  yaitu  dengan  kuat  Tekan  16.06  Mpa  pada  persentase BB  5% turun  33%  dengan  kuat  tekan 10.6 Mpa pada persentase BB 10 % terjadi penurunan sebesar 32%  dengan kuat  tekan  10.9  mpa  pada  persentase  BB15%  terjadi  penurunan  sebesar  19% dengan kuat tekan 13Mpa.
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan geopolimer pada umur 14 hari mengalami kenaikan dan  penurunan  akibat  perbandingan  persentase campuran.pada  persentase  0%  memiliki  kuat tekan  yaitu 17.5 Mpa Mpa, pada persentase  BB 5%  turun  34% dengan  kuat tekan 11.4 Mpa, pada persentaseBB  10  %  terjadi  penurunan  sebesar  33%  dengan  kuat  tekan  11.7  Mpa  ,pada persentase BB 15% terjadi penurunan sebesar 22% dengan kuat tekan 13.5 Mpa
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan geopolimer pada umur 28 hari mengalami kenaikan dan  penurunan  akibat  perbandingan  persentase campuran.pada  persentase  0%  memiliki  kuat tekan  yaitu  21.2  Mpa  Mpa,  pada  persentase  BB  5%  turun  sebesar  42%  dengan  kuat  tekan 12.13 Mpa, pada persentase BB 10 % terjadi penurunan sebesar 40 % dengan kuat tekan 12.53 Mpa ,pada persentase BB15% terjadi penurunan 26% dengan kuat tekan 15.6 Mpa.

## D. Penutup
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Penambahan  abu  batu  bata  dapat mempengaruhi  kuat  tekan  pada  mortar  dengan persentase tertentu. Ada yang lebih besar dan ada pula yang lebih kecil kuat tekanya. Kuat  tekan  tertinggi  umur  mortar  yaitu  terjadi  pada  penambahan  abu  bata 15%.Dihari ke 7 yang lebih tinggi yaitu 15 % dengan nilai  rata – rata 13 mpa.pada umur 14 hari 13.5 mpa. Dan dihari ke 28 dengan nilai rata rata 15.6 mpa.Sedangkan kuat tekan terendahnya terjadi pada penambahan  abu  batu  bata  5% .nilai kuat tekan terendah dengan kuat tekan 10.6 mpa terjadi dihari yang ke 7.Pada hari  ke  14  yaitu  11.4  mpa,  dan 15.6 mpa pada umur 28 hari.
2. Dari Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kuat tekan optimum kuat tekan abu batu bata sebagai subsitusi fly ash pada pembuatan mortar geopolimer  terjadi  pada persentase 15% dengan kuat tekan 15.6 Mpa pada 28 hari
3. nilai  setting  time  dengan pengerasan  tercepat  pada  persentase  5%  Dan  setting  time terlambat  pada  persentase  10
%.Dari data tersebut maka dapat disimpulkanbahwa  penambahan  genteng  sebagai subtitusi berpengaruh dengan variasi campuran tertentu.

## Daftar Pustaka
Cahyaka, H. W., Wibowo, A., Handayani, K. D., Wiyono, A., & Santoso, E. H. (2018). TIM EJOURNAL Ketua Penyunting : Penyunting : Mitra bestari : Penyunting Pelaksana : Redaksi :
Jurusan  Teknik  Sipil  (  A4  )  FT  UNESA  Ketintang  -  Surabaya  Website : tekniksipilunesa . org Email : REKATS. Jurnal Rekayasa Teknik Sipil , 1 (1), 186–194. Christiawan, I., & Darmanto, S. (2010). Perlakuan bahan bata merah berserat abu sekam padi. Davidovits,  J.  (2015).  False  values  on  CO2  emission  for  geopolymer  cement/concrete published in scientificpapers. Technical paper , 24 , 1-9.
Ekaputri,  J.  J.,  &  Triwulan,  T.  (2013).  Sodium  sebagai  aktivator  fly  ash,  Trass  dan  Lumpur Sidoarjo dalam beton geopolimer. Jurnal Teknik Sipil ITB , 20 (1), 1-10. Evendi, Z., Fadli, A., Drastinawati, D., Studi, M. P., Kimia, T., & Jurusan,
D.  (2015).  Pembuatan  Batubata Dengan  Penambahan  Campuran  Fly  Ash  Dan  Semen  Tanpa Proses Pembakaran. Jom Fteknik , 2 (2), 1.
Fang, Y., & Kayali, O. (2013). The fate of water in fly ash-based geopolymers. Construction and building materials , 39 , 89-94.
Handayani, S. (2010). Kualitas Batu Bata Merah Dengan Penambahan Serbuk Gergaji. Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan , 12 (1), 41–50.
Hardjito,  D.,  Wallah,  S.  E.,  Sumajouw,
D.  M.,  &  Rangan,  B.  V.  (2004).  On the  development  of  fly  ash-based  geopolymer  concrete. Materials Journal , 101 (6), 467-472.
Joseph,  B.,  &  Mathew,  G.  (2012). Influence  of  aggregate  content  on  the  behavior  of  fly  ash based geopolymer concrete. Scientia Iranica , 19 (5), 1188-1194.
Ekaputri,  J.  J.,  &  Triwulan,  T.  (2013).  Sodium  sebagai  aktivator  fly  ash,  Trass  dan  Lumpur Sidoarjo dalam beton geopolimer. Jurnal Teknik
Sipil ITB , 20 (1), 1-10.
Marthinus,  A.  P.,  Sumajouw,  M.  D.,  &  Windah,  R.  S.  (2015).  Pengaruh  penambahan  abu terbang (Fly Ash) terhadap   kuat    tarik    belah beton. Jurnal Sipil Statik , 3 (11).
Muhardi,  M.,  Suryanita,  R.,  &  Alsaidi,
A.  (2009).  Perbaikan  Karakteristik  Batu  Bata  Lempung  Dengan  Penambahan  Abu  Terbang.
Jurnal Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 7 (2), pp-165.
Salain,  I.  M.  A.  K.  (2010).  Study  on  reactivity  of  circulating  fluidized  bed  combustion  fly ashes in the presence of water. Civil Engineering Dimension , 12 (1), 29-35. Shenjaya,  S.  D.,  Lupita,  M.,  Hardjito,  D.,  Wiyono,  D.,  &  Antoni,  A.  (2019).
PENGEMBANGAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASARCIRCULATING
FLUIDIZED BED COMBUSTION FLY ASH. Jurnal Dimensi Pratama  Teknik  Sipil ,
8 (2),  282- 288.
Soentpiet,  B. J., Wallah,  S.  E.,  & Manalip,  H.  (2018).  Modulus Elastisitas  Beton  Geopolymer Berbasis Fly Ash Dari Pltu Amurang. Jurnal Sipil Statik , 6 (7), 517–526. Sutarno,Kusdiyono,Wahjoedi,M.(2019).KajianPengaruh
Kebakaran  Terhadap  Sifat  Karakteristik  Bata  Beton  Geopolimer  dari  Fly  Ash  Dan Bottom Ash Limbah PLTU Tanjung Jati. Bangun Rekaprima , 5 (1),21–28. https://doi.org/10.32497/bangunrek aprima.v5i1.1406 Trisna,  V.  D.,  &  Wardhono,  A.  (2018).  Pengaruh  Kadar  Solid  Larutan  Aktivator  Terhadap Kuat Tekan Mortar Geopolimer  Berbahan Dasar Abu Terbang (Fly Ash) dan NaOH 12 M  Pada  Kondisi  SS/SH  1,5 dan  3,5  Pada  Temperatur  Normal. Rekayasa  Teknik  Sipil , 3 (3), 1–8.
Wayan  Suarnita.  (2011).  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Aditif  Fly  Ash  EX.  PLTU  Mpanau Tavaeli. Jurnal SMARTek , 9 No.1 , 1–10.
Zuraidah,  S.,  &  Hastono,  B.  (2018).  Pengaruh  Variasi  Komposisi  Campuran  Mortar Terhadap Kuat Tekan. Ge-STRAM: Jurnal Perencanaan Dan Rekayasa Sipil , 1 (1),8–13. https://doi.org/10.25139/jprs.v1i1. 801